*■* FORGES OU ART DU FEU 



ïui conTcïverTa chaleur & fa fluidité. Les ringards qui 

 forment la grille étant ôtés , on met le bouchage pour 

 dfermer la coulée -, l'ouverture du devant des timpes au- 

 deffus de la dame , fe bouche avec de la braife tirée du 

 fourneau, & des frafîns mouillés, ce qui fuffit pour em- 

 pêcher la diffipadon du vent '■> on tire alors la pelle pom- 

 ponner l'eau à la -roue , & tailler agir les foufflets. 



Il eft nécefTaire que les mufles oubufes des foufflets 

 foient éloignés de l'orifice intérieur de la thuyere au- 

 moins de dix pouces dans les premiers huit jours , & 

 qu'ils foient pofés de manière que leur vent fe croife au 

 centre du foyer. Les ouvrages en fable veulent être très- 

 ménagés au commencement , c'eft pourquoi il faut mo- 

 dérer le jeu des foirfHets 8c les éloigner pour en augmen- 

 ter par gradation le mouvement & l'action , lorfque l'on 

 jugera que l'ouvrage eft affermi 8c plombé, c'eft-à-dire 

 que fa furface eft vitrifiée : les ouvrages en grès ou en 

 pierre calcaire peuvent être plus brufqués. 



Les foufflets ne fauroient être en trop bon ordre , bien 

 fcellés 8c huilés , munis de refTorts flexibles ; ils doivent 

 être pofés horifontalement Se parallèlement à l'aire du 

 creufet ; il faut aufli que les balanciers e e de la vignette 

 8c même lettre dans les plans 8c profils , Planche I 8c H, 

 Soient chargés de manière par un poids i l , que le vo- 

 lant foit entièrement élevé lorfque la came de l'arbre 

 vient rencontrer la baffe-conde -, il faut auffi que l'éléva- 

 tion de la caille ne fe faffe pas avec précipitation par un 

 contrepoids trop pefant , qui retarderoit la prefiion fui- 

 vante *, enfin il faut que l'extrémité extérieure des balan- 

 ciers ne tombe pas fur un corps fans réaction , parce que 

 la fecouffe qui naîtroit du choc briferoit bientôt les vo- 

 lans , crémaillères , crochets, &c. c'eft pourquoi il faut 

 mettre fur le chapeau c d de la chaife de rechute//' une 

 fafeine ou reffort de bois qui en adoucifle le choc 8c le 

 rrende infenfîble. 



Il eft nécefTaire que la preffion des cames taillées en 

 epicicloïdes foit égale & totale*, totale afin que les fouf- 

 flets expirent tout l'air contenu dans leur capacité -, égale 

 afin qu'im foufflet n'expire pas trop tôt , 8c que le vent 

 ne foit point coupé, c'eft-à-dire qu'il n'y ait point d'in- 

 tervalle entre les deux expirations , ce qui feroit un dé- 

 faut dans des fourneaux , parce que le courant d'air in- 

 terrompu caufe un refroidiffement , 8c qu'une partie de 

 l'expiration fuivante eft employée à rétablir la chaleur 

 2.°. que la déflagration de la thuiere eft plus à craindre 

 dans cemoment : trois foufflets pareroient à cet accident ; 

 difficile à éviter avec certains foufflets ; mais il faudroit 

 un porte-vent commun aux trois foufflets , comme aux 

 trompes décrites ci-devant, dont le fouffle eft continuel. 



Depuis la première charge de minerai on augmente 

 fur chacun de 2f liv. de mine, ou d'un demi congé , 

 en forte que la charge eft de cinq congés , ou 1 1 f liv. de 

 mine lorfque l'on tire la pelle pour mettre les foufflets 

 en mouvement - , on tient le fourneau à ce nombre pen- 

 dant quatre charges ; on augmente enfuite d'un con- 

 gé par huit charges , jufqu'à ce qu'il en ait pris huit ; 

 alors on n'augmente plus que l'on ne s'apperçoive que 

 le fourneau peut en foutenir davantage , ce que l'on con- 

 noît aifément par la couleur de la flamme, la confîftence 

 des laidiers & la qualité de la fonte. 



Il faut en genérahenir en fonte grife un fourneau au 

 commencement d'un fondage , ne lui donner de mine 

 qu'à proportion que la chaleur augmente. Au bout de 

 douze à quinze jours un fourneau bien conftruit & bien 

 conduit eft en état de porter toute la proportion de mine 

 relative à la charge de charbon qu'il peut contenir, pro- 

 portion qui peut cependant varier à caufe des différens 

 états 8c qualités du charbon. 



Une charge eft compofée des matériaux qui doivent 

 opérer 8c fubir les effets de la digeftion ; car on peut 

 comparer un fourneau à un eftomac , les charbons qui 

 contiennent le principe actif en eft la bafe , fon volume 

 eft fixé à f rafles ou vans, pefant cnfemble environ 130 

 liv. le poids & le volume des autres matières qui com- 

 pofent la charge , eft contenu dans la table fuivante. 



Nombre. Efpeces. Poids Poids de Poids total 



particulier, chaque charge, d'une coulée. 



f Raffes de charbon.. 46 liv... 13 ô liv.. . 2 070 liv. 

 jlo Congés de minerai., jo...... 500,... 4^00 



1 Congé de caftine.. . fo fo 4^0 

 l Congé d'herbue.... 20 20.... 180 



800 7200 



La caftine eft toute fubftance calcaire nonfàturée d'a- 

 cides que l'on ajoute pour abforber les parties fulphu- 

 reufes du minerai 8c fervir de correctif, lorfque par un 

 premier degré de feu elle eft calcinée. Cette chaux, unie 

 à l'acide , forme , à l'aide de la chaleur exceffive- qu'- 

 elle rencontre plus bas , à mefure que les charges fe con- 

 fomment, unfoye de foufre qui accélère la fufîon des 

 parties métalliques , 8c en s'uniffant aux cendres vitrifiées 

 des charbons , forme une fubftance vitreufe qui perfe- 

 ctionne la fufîon , couvre le métal en bain , 8c par là le 

 préferve de la trop grande ardeur du feu j c'eft cette 

 couche de matière vitrifiée en fufîon , que l'on nomme 

 laiciier, à-travers de laquelle le métal fe filtre à fur 8c 

 mefure qu'il diftille, le laictier s'affimile les parties hété- 

 rogènes , 8c laiffe paffer les gouttes de métal dans le bain 

 qu'il recouvre. 



Si la caftine contenoit un acide outre qu'elle ne pour- 

 roit remplir l'office d'abforbant , elle pervertiroit plu- 

 tôt le métal que de le corriger : on emploie avec fuccès 

 la marne , la craie , les teftacées foffiles , le gravier de' 

 rivière ; ce dernier eft le plus commode de tous par la 

 facilité de s'en procurer 8c par fbn état de corrtminu- 

 tion -, car il ne faut pas fe fervir de caftine dont les mor- 

 ceaux foient en gros volume , parce que les gros mor- 

 ceaux de caftine contiennent dans leur intérieur de l'hu- 

 midité qui étant raréfiée par la chaleur, fait une explo- 

 fîon qui dérange l'ordre des charges qui ne peut être 

 trop paifible. 



L'argille ou herbue eft une terre onctueufe mêlée à la 

 terre animale & végétale très -atténuée. Elle eft charriée 

 par les eaux. On l'emploie pour confèrver 8c défendre 

 les parois de la trop grande ardeur du feu : elle eft fu- 

 fible 8c fe répand fur toute la furface des parois en forme 

 d'un vernis noirâtre, ce qui empêche le minerai de s'y 

 attacher-, elle fournit auffi une portion de phlogiftique. 



Voici l'ordre qu'il faut obferver dans l'adminiftration 

 des charges ; lorfque la bécaffe ou jauge X X , au bas de 

 hX.Planche de cette fection, entre de toute fa longueur, 

 qui eft de 36 pouces , dans le fourneau , on jette trois 

 raffes de charbon , enfuite un demi-congé de caftine, 8c 

 par- deffus deux rafles de charbon, dont la dernière con- 

 tient les plus menus, ceux qui ont paffé dans les dents de 

 la herfe -, on charge en dernier avec les plus menus pour 

 remplir les vuides que les autres charbons laiflent entr'- 

 eux , on les arrange de manière qu'ils forment une fur- 

 face unie 8c inclinée du côté des timpes d'environ 30 

 degrés , ou , ce qui revient au même , que cette furface 

 des charbons foit à fleur des taques du côté de la ruftine , 

 qui eft le côté du gueulard où eft placé l'ouvrier, fig. 1. 

 & à 7 pouces 8c demi environ du côté oppofe , qui eft: 

 le côté des timpes. Cette inclinaifon de la furface des 

 charbons eft néceilàire , parce que la mine que l'on verfe 

 du côté de la ruftine , faifant un poids confîdérable, fur- 

 baiffera bientôt cette partie , 8c mettra le charbon de ni- 

 veau -, une pente trop rapide fait culbuter les charges , 

 toute la mine fe porte dans l'endroit le plus incliné. 



Lorfque la charge eft dreffée, c'eft-à-dire lorfque le feu 

 en confommant les charges précédentes, a permis à la 

 mine d'abailTèr au niveau les charbons , on verfe alors 

 le refte de la caftine dans le centre de la charge ; cette mé- 

 thode de la mettre en deux tems la mêle plus exacte- 

 ment : on brife enfuite l'herbue amoncelée de part 8c 

 d'autre du gueulard pour y fécher , 8c on la fait couler 

 dans le fourneau du côté de la thuiere 8c du côté du con- 

 tre-vent où le feu eft plus vif; on verfe enfuite les dix 

 congés de minerai du côté de la ruftine, c'eft ce que fait 

 l'ouvrier ,Jig. 1 : pour n'être point trompé dans le nom- 

 bre des congés, il faut obliger les chargeurs d'avoir dans 

 une tuile courbe ou autre chofe équivalente , dix petites 

 pierres afin qu'ils en déplacent une pour chaque congé 

 qu'ils verfent dans le fourneau. Il faut que la mine foit 

 humectée de façon à ne pas mouiller la main, mais allez 

 pour fe foutenir en maffe , ce qui l'empêche de cribler 

 à-travers les charbons. 



Pour que chaque charge fe fafTe avec toute l'attention 



nécefTaire , 



